82 중량 % 의 비스타 맥스 ™ 3588 FL ( PP 공중 합체 ) 과 18 중량 % 의 엔 사코 ® 250 G ( 카본 블랙 ) 를 배합 하 여 제조 된 샘플 5 의 폴리프로필렌 기반 복합 재료 ( 표 1 참조 ) 를 사용 하 여 5 개 의 편평 한 스트립 시험편 을 제조 하 였 다 . 이 편평 한 스트립 시험편 은 280 ℃ 의 증착 온도 에서 재료 압출 3 D 프린팅 을 수행 하 여 제조 하 였 다 . 시험편 은 인스트 론 5566 ® 유 니버 셜 테스트 기계 ( Instron 5566 ® Universal Testing Machine ) 를 사용 하 여 20 mm / min 의 속도 로 테스트 하 여 약 1 내지 10 분 내 에 파괴 를 일으켰 다 . 하 기 표 6 에 요약 된 바 와 같이 , 항복점 에서 의 인장 응력 , 필라멘트 파괴점 에서 의 인장 응력 , 파괴점 에서 의 인장 공칭 변형 률 , 및 탄성 계수 의 물리 적 특성 을 측정 하 였 다 .